DE TROIS MINÉRAUX. 185 
fusé de se dissoudre de nouveau, même à chaud, dans la po- 
tasse liquide, et ont offert toutes les propriétés de la magnésie; 
les 65 autres parties ont été converties en alun. 
I étoit donc évident, 10. que, malgré l'excès d’acide de la 
dissolution, de la magnésie avoit été précipitée par lammo- 
niaque avec l’alumine; 20. que malgré l’insolubilité de la ma- 
gnésie dans la potasse caustique, une partie de cet oxide avoit 
été dissoute dans cet alcali à la faveur de l’alumine. 
Il étoit présumable qu’une autre portion de la magnésie 
étoit restée avec le fer, et l'aspect du mélange appuyoit cette 
présomption. Il n’avoit point la couleur rouge foncée qu'on 
reconnoit au peroxide de fer pur ou mélé seulement à de 
l’oxide de manganèse; au lieu d’être grenu comme l’oxide 
de fer, il affectoit la forme gélatineuse ; enfin ce mélange 
n'adhéroit point au papier et ne le coloroit point fortement 
comme le fait l’oxide de fer. 
J’enlevai du filtre le mélange et le fis chauffer avec de 
l'acide oxalique; il s’y dissolvit, à l'exception d’un atôme d’oxa- 
late de chaux. J'e sursaturai la dissolution par de l’'ammoniaque, 
le précipité qu'elle forma avoit moins de volume qu'avant 
d’être dissous; et en effet, quelques gouttes de potasse ver- 
sées dans le liquide surnageant et filtré, déterminèrent un 
précipité gélatineux reconnoiïssable pour de la magnésie. Je 
traitai deux autres fois mon précipité qui étoit encore gélati- 
neux de la même maniere, j'en séparai de nouvelles-portions 
de magnésie; mais une quatrième fois j'en obtins à peine, et 
Voxide de fer n’étoit plus gélatineux. Il est vraisemblable 
que si j'avois ajouté d’abord une quantité d'acide oxalique 
suffisante pour tout convertir en un sel double ammoniaco- 
Méin. du Muséum. À. 12. 24 
